标题：裱糊施工
简介
裱糊施工的功能是美化居住环境，满足使用的要求，并对墙体、顶棚起一定的保护作用。
壁纸一般系工厂生产，具有很好的色彩、花饰、质感等装饰效果。裱糊壁纸可以减少现场湿作业，基层处理也比刷油漆、涂料简便。多数壁纸表面可耐水擦洗；有的有一定的透气性，可使墙体基层中的水分向外散，不致引起开胶、起鼓、变色等现象；有的有一定的延伸性；有的品种遇火自熄或完全不燃烧。
裱糊施工必须在墙面基本干燥、抹灰面返白、顶棚喷浆和门窗油漆已完成、电气和其他设备安装完毕后进行。裱糊前先进行墙面基层处理。裱糊时预先把纸裁好，然后在纸背面刷水，使纸充分吸湿、伸胀，再刷胶。墙面也需先刷胶。纸贴到墙上后，要求花纹对贴完整，不空鼓，无气泡，在距墙1.5米处看不出接缝,斜视无胶迹，墙面清洁。玻璃纤维墙布无吸水膨胀问题，而且在背面刷胶易渗透至正面，所以只在墙面刷胶即可裱糊。
施工要求
1)裱糊前，应将基体或基层表面的污垢，尘土清除干净，泛碱部位，宜使用9％的稀醋酸中和，清洗。不得有飞刺、麻点、砂粒和裂缝。阴阳角应顺直。
2)附着牢固，表面平整的旧溶剂型涂料墙面，裱糊前应打毛处理。
3)裱糊前，应以醇酸清漆涂刷封闭基层。
4)裱糊前，应按壁纸的品种、图案、颜色、规格进行选配分类，拼花裁切，编号后平放待用。裱糊时按编号顺序粘贴。
5)裱糊的主要工序
壁纸裱糊的主要工序包括：清扫基层，填补缝隙、接缝处贴接缝带、补找腻子，磨砂纸、满刮腻子磨平、涂刷防潮剂、涂刷打底涂料(清油)、壁纸浸水、基层涂刷粘结剂、壁纸涂刷粘结剂、裱糊、擦净的胶水、清理修整
注意：
1以上是涉及到的工序
2不同材料的基层相接处应糊接缝带。
3抹灰面和混凝土面，必要时可增加满刮腻子遍数。
6)在纸面石膏板上做裱糊，板面应先用油性石膏腻子局部找平，在没纸面石膏板上做裱糊，板面应先满刮一遍石膏腻子。
7)墙面应采用整幅裱糊，并统一预排对花拼缝。不足一幅的应裱糊在较暗或不明显部位，阴角处接缝应搭接，阳角处不得有接缝，应包角压实。
8)对木料面的基层，裱糊壁纸应先涂刷一层涂料，使其颜色与周围墙面颜色一致。
9)裱糊第一幅壁纸前，应弹垂直线，作为裱糊时的准线。
10)裱糊复合壁纸严禁浸水，应先将壁纸背面涂刷胶粘剂，放置数分钟，裱糊时基层表面也应涂刷胶粘剂。
11)带背胶的壁纸，应在水中浸泡数分钟后裱糊。
12)对于需重叠对花的各类壁纸，应先裱糊对花，然后再用钢尺对齐裁下余边。裁切时，应一次切掉，不得重割。对于可直接对花的壁纸则不应剪裁。
13)除标明必须"正倒"交替粘贴的壁纸外，壁纸的粘贴均应按同一方向进行。
14)赶压气泡时，对于压延壁纸可用钢板刮刀刮平，对于发泡及复合壁纸则严禁使用钢板刮刀，只可用毛巾，海绵或毛刷赶平。
15)裱糊好的壁纸，压实后，应将挤出的胶粘剂及时擦净，表面不得有气泡、斑污等。
质量要求
1)壁纸必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕。
2)表面平整，无波纹起伏。壁纸与挂镜线，贴脸板和踢脚板紧接，不得有缝隙。
3)各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合、不离缝、不搭接、距墙面1.5m处正视，不显拼缝。
4)阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处塔接顺光，阳角处无接缝。
5)壁纸边缘平直整齐，不得有纸毛、飞刺。
6)不得漏贴、补贴和脱层等缺陷。
基层处理时空裂部位要剔凿重做，满刮腻子最少二遍，把气孔、麻点、凹凸不平地方填刮平整光滑。每遍腻子要薄，打磨后再刮下一番，不同材质基层的接缝处，一定粘贴接缝带。要注意阴阳角、窗台下、明显管道后、踢脚板上缘等地方，一定清理干净、光滑、平整。
涂刷防潮剂防止壁纸受潮脱落，防潮剂一般是涂刷防潮涂料，以酚醛清漆和汽油，按清漆：汽油=1：3(体积比)比例配制，涂刷均匀，不可太厚。
涂刷底胶以提高与壁纸的粘结能力，底胶一遍完活，不能有遗漏。
弹线是保证壁纸粘贴横平竖直、图案正确的根据。弹垂线有门窗的墙体以立边分划为好；无门窗的墙面，可选一个近窗台的角落，在距壁纸宽短50mm处弹垂线。如拼花并要求花纹对称，要在窗中弹出中心线，再向两边分线。
如窗户不在墙体中间，为保证窗间墙阳角对称，应在墙面弹中心线，由中心线向两侧分线。
不同壁纸润纸的方法不同。塑料壁纸在使用前清水浸泡3分钟，取出抖掉浮水，晾置30分钟左右使用；也可采用闷水方法，把纸背用排笔均匀刷水后，晾15分钟左右使用也可。玻璃纤维壁纸、墙布等，遇水没伸缩，不需润纸。复合纸壁纸及纺织纤维壁纸也不需闷水，使用前用湿布在纸背擦一遍即可刷胶。
墙面通常不刷胶，但壁纸厚时要按规范刷胶。
裱糊壁纸要按先垂直面后水平面、先细部后大面、先上后下。拼花壁纸，要把握先垂直、后拼花的方法。贴水平时，先高后低，从墙面所弹垂线开始至阴角处收口。
裱糊要注意拼缝，通常采用重叠拼缝法，将两侧壁纸对花重叠20mm，在重叠地方用壁纸刀自上而下切开，清除余纸后刮平。拼缝时要特别注意用力均匀，一刀切割两层壁纸，不能留毛茬，又不要切破墙面基层。发泡壁纸、复合壁纸不要用刮板赶压，可用板刷或毛巾赶压。阴阳角地方不可拼缝，可搭接，壁纸绕过墙角的宽度要大于12mm。裱糊时要尽可能卸下墙面上物件，不易卸下的，可采用中心十字切割法切割裱糊。
裱糊壁纸质量检测验收
按设计要求检查使用的壁纸、胶粘剂等辅助材料品种、级别、花色、规格是否相符。基层处理达到标准，裱糊表面色泽一样，没斑污、没胶痕。
各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝地方图案、花纹吻合。距墙1.5m目测，不显接缝。阳角地方没接缝，阴角地方搭接顺光。壁纸裱糊与挂镜线、门窗框贴脸、踢脚板、电气、电话槽盒交接紧密，无缝隙、无漏贴和补贴，壁纸裱糊牢固、无空鼓、翘边、褶皱等缺陷，表面平整、净洁。
裱糊壁纸常见质量缺陷及解决办法
基层处理不当出质量缺陷有：腻子翻皮、裂纹、疙瘩、透底、咬色等。作业中，要注意腻子粘度，可加适当数量胶液；对孔洞、凹凸不平和容易积灰尘地方；要先上一层胶液，对裸露铁件要刷防锈漆，然后用白漆覆盖，基层出现质量缺陷要返工，按标准重新施工。
裱糊作业中常出现的质量问题
死褶是最影响裱糊效果的缺陷，原因除壁纸质量不好外，主要是出现褶皱没有顺平就赶压刮平。操作中要用手把壁纸舒展平整后才可赶压，出现褶皱时，必须将壁纸轻轻揭起，再慢慢推平，待褶皱消失后再赶压平整。如出现死褶，壁纸没干时，可揭起来重粘，如已干则撕下壁纸，基层处理后重新裱糊。翘边是影响裱糊效果的重要缺陷，主要是基层处理不当、选择胶粘剂粘度差、在阳角地方甩缝。在作业中要在基层处理检验合格后开始裱糊，不同材质的壁纸要选用与之配套的胶粘剂，壁纸要裹过阳角20mm以上。如翘边翻起，可根据原因进行返工；局部基层处理不当的，重新清理基层，补刷胶粘剂粘牢；如胶液粘性小，可变换粘性较强的胶粘剂；翘边范围如大，要撕掉重新裱糊。气泡主要是胶液涂刷不均、裱糊时没赶出气泡。为防止漏刷胶液部位，可在刷胶后用刮板刮一遍，有利于刷胶均匀。裱贴后，用刮板由里向外刮抹，把气泡和多余胶液赶出。如在使用中发现气泡，可用小刀割开壁纸，放出空气后，用涂刷胶液刮平，也可用注射器抽出空气，注入胶液后压平。壁纸离缝或亏纸主要是裁纸尺寸测量不准、裱贴不垂直。操作中要反复核实墙面实际尺寸，裁割时留出10－30mm余量。赶压胶液时，必须由拼缝地方横向向外赶压，不要斜向或两侧向中间赶压，每裱贴2－3片，就要用吊锤在接缝处检查垂直度，随时纠偏。发生轻微离缝或亏纸，可用同色乳胶漆描补，或用相同纸搭茬粘补，如离缝或亏纸较严重，则要撕掉重贴。表面不干净主要是作业中胶液污染，所以在操作过程中，人手和工具都必须清洁，发现胶液污染，必须用清洁剂擦净。
要合理掌握裱糊壁纸工期
此项是技术要求高、耗费工时较多的作业，在基层处理好、墙面附属物较少的条件下，每人每天能裱糊18平方米左右。工期因拼花与不拼花、壁纸的质量优秀和墙面的复杂程度不同而有所差别，裱糊壁纸可以和不产生灰尘的工种同时施工。